БСЭ1/Алебастр
АЛЕБАСТР, обожженный гипс, получаемый при нагревании природного гипса до t° не свыше 150°. После обжига, длящегося обыкновенно 12 часов, А. сортируют, очищая от сажи и посторонних твердых включений, размалывают под бегунами мельницы, просеивают и насыпают готовый продукт в бочки или мешки. В таком виде А. в соединении с водою дает раствор, обладающий свойством быстрого схватывания, т.-е. твердения, и может служить в качестве вяжущего раствора для строительных работ. Свойство хорошего алебастра: нормальный уд. в. (2,889) и содержание воды (3—5%); отсутствие воды и уд. в. свыше нормального свидетельствуют о том, что А. пережжен, т.-е. уже не способен к соединению с водою, а потому и не годен для работ. Содержание воды в А. можно определить по потере в весе после прокаливания взятой пробы его в тигле. Посторонние примеси: песок, глину, колчедан, углекислую известь и т. п. легко обнаружить путем отмучивания измельченного порошка А. с водою, так как все эти примеси нерастворимы в воде. Характерное свойство А. то, что, раз отвердев, он, будучи вновь размолот в порошок и смешан с водою, получает способность твердеть вновь. Применение А. в строительстве известно с незапамятных времен: так, напр., его находят в кусках отвердевших растворов, взятых из Хеопсовой пирамиды в Египте. Вследствие своей быстроты схватывания, А. является, однако, мало пригодным материалом для каменной кладки. Кроме того, А. обладает в небольшой степени способностью растворяться в воде, а потому его нельзя применять в наружных работах, подверженных действию атмосферных осадков. Обыкновенно он, в соединении с известковым раствором, широко используется в штукатурных работах внутри зданий.